Titanoxide
# Titanoxide

Als Titanoxide werden chemische Verbindungen von Titan und Sauerstoff bezeichnet, wobei Sauerstoff die Oxidationszahl (II) hat und Verbindungen dieser Art als Oxide bezeichnet werden. Titan bildet eine Reihe von verschiedenen Oxiden aus, von denen Titan(IV)-oxid (Titandioxid, $TiO_2)$ die größte Bedeutung hat. Neben diesem polymorphen Oxid gibt es eine Reihe an nichtstöchiometrischen Suboxiden des Titans, sogenannte Magneli-Phasen $Ti_nO_{2n-1}$ (4 ≤ n ≤ 10) sowie das Titan(III)-oxid $(Ti_2O_3)$ und Titan(II)-oxid (TiO).

## Verbindungen

* $Ti_3O$ $(TiO_{0,33})$ liegt in einer Schichtstruktur vor, die mit der anti-Bismut(III)-iodid eng verwandt ist. Er besitzt die Raumgruppe P312 (Raumgruppen-Nr. 149)Vorlage:Raumgruppe/149.
* $Ti_2O$ $(TiO_{0,5})$ ist als metallisch grauer Feststoff unter dem Namen Titanhemioxid bekannt. Er kristallisiert im trigonalen anti-Cadmium(II)-iodid-Typ (Polytyp 2H).
* TiO existiert im Bereich von $Ti_{0,64}O$ bis $Ti_{1,26}O.$ Es ist ein goldgelbes, elektrisch leitendes Pulver mit einer Kristallstruktur vom Natriumchlorid-Typ. Einige Quellen geben den Bereich unterhalb von $TiO_{0,75}$ als weitere eigenständige Verbindung mit einer Kristallstruktur vom Tantalnitrid-Typ an.
* $TiO_2$ ist ein weißer Feststoff, der in der Natur in Form der Modifikationen Anatas, Akaogiit, Brookit, Rutil und Riesit vorkommt. Daneben sind weitere synthetisch hergestellte Modifikationen bekannt.
* $Ti_2O_3$ $(TiO_{1,5})$ ist ein dunkelviolettes Pulver mit einer trigonalen Kristallstruktur isotyp zu der von Korund mit der Raumgruppe R3c (Nr. 167)Vorlage:Raumgruppe/167. Es existiert im Bereich von $TiO_{1,49}$ bis $TiO_{1,51}.$ In der Natur ist die Verbindung als Mineral Tistarit bekannt.
* $Ti_3O_5$ $(TiO_{1,66})$ ist als dunkelblauer Feststoff mit dem Namen Anosowit sowie als natürliche Mineralbildung unter dem Namen Kaitianit (genauer $Ti^{3+}_2Ti^{4+}O_5)$ bekannt. Die Verbindung hat bei Raumtemperatur eine monokline Kristallstruktur mit der Raumgruppe C2/c (Nr. 15)Vorlage:Raumgruppe/15. Die ab 120 °C entstehende Hochtemperaturvariante besitzt eine orthorhombische Kristallstruktur vom Pseudobrookit-Typ. Bis zu einer Temperatur von 175 °C ist die Verbindung ein Halbleiter, darüber wird sie metallisch leitend.
* $Ti_4O_7$ bis $Ti_{10}O_{19}$ $(TiO_{1,75}$ – $TiO_{1,90})$ sind als Andersson-Magneli-Phasen bekannt und kristallisieren im triklinen Kristallsystem mit der A1 (Nr. 1, Stellung 3)Vorlage:Raumgruppe/1.3 bzw. P1 (Nr. 1)Vorlage:Raumgruppe/1. Bei diesen sind $TiO_6-Oktaeder$ auf komplizierte Weise miteinander verknüpft. Neben diesen existiert im Bereich von $TiO_{1,94}$ bis $TiO_{1,97}$ (16 ≤ n ≤ 36) eine weitere homologe Serie von Scherstrukturen.
